18 



W. GrahmanDj Ueber Barytocölestin 



unterhalb der eutektoidischen Temperatur ließen sich aus 

 den Abkühluiigskurven nicht festlegen; der ungefähre Ver- 

 lauf der letzteren ist durch Strichelung angedeutet. 



Von einer mikroskopischen Untersuchung der erstarrten 

 Mischungen wurde wegen der klaren Ergebnisse der thermischen 

 Analyse abgesehen , dagegen wurde von der Mehrzahl der- 

 selben die Dichte bestimmt in der Absicht, die bei gewöhnlicher 

 Temperatur herrschenden Verhältnisse klarzulegen. Die Er- 

 gebnisse sind in Fig. 6 dargestellt. 



Eine bemerkenswerte Mischfähigkeit läßt sich nur auf 

 der Seite des Bariumsnlfats feststellen , wo sie aber noch 

 nicht 5 ° erreicht. Der Anhydrit scheint dagegen völlig frei 

 von Bariumsulfat zu sein. Bemerkenswert ist die Tatsache, 

 daß die Dichten der heterogenen Gemische sich nicht additiv 

 verhalten, sondern eine schwach gekrümmte Kurve ergeben, 

 deren stärkste Biegung der ungefähren Lage des Eutektikums 

 entspricht. Es läßt sich das nur so deuten, daß ähnlich wie 

 im System Bariumsulfat — Strontiumsulfat die Dichten der 

 heterogenen Gemische auf einen niederen Wert des Baryts 

 hinweisen (vgl. Fig. 2), daß sie aber in den Mischungen, in 

 denen sich der Baryt nur eutektisch neben dem Anhydrit 

 ausscheidet, mehr auf den normalen Wert von etwa 4,49 

 hindeuten. Wahrscheinlich hat die eutektoidische Umwandlung 

 eine stärkere Kontraktion der kristallinischen Masse zur Folge, 

 was sich auch in einer zunehmenden Festigkeit bei der An- 

 näherung an die entsprechenden Mischungen erkennen ließ.. 



VII. Die natürlichen Mischkristalle. 



Nachdem die Grenzen der Mischfähigkeit experimentell 

 festgelegt worden waren . erschien es von Interesse . die in 

 der Literatur verstreut vorkommenden Angaben über isomorphe 

 Beimengungen in den in Rede stehenden Sulfaten übersichtlich 

 zusammenzustellen und mit diesen Ergebnissen zu vergleichen. 

 Zu diesem Zwecke war es nötig, die oft in Oxyden angegebenen 

 Analysenresultate auf Prozentgehalt an Sulfat umzurechnen : 

 es wurde hierbei so verfahren, daß ein gelegentlich vor- 

 kommender Gehalt an Fe. Mg. Si0 2 als Verunreinigung ver- 

 nachlässigt wurde und lediglich die zur Sättigung des S (\ 

 disponiblen Mengen an Calcium, Strontium und Barium in 



